14 \V- Giiertlir. 



deiion Krvstallarten eine solche niemals. Die Zusammensetzung jeder be- 

 liebijL'-en Krystallart kann sich verändern, je nachdem welcher Stoff mit 

 ihr in Berührung gel>racht wird. Die (Frenzen der \'arial)ilität können auch 

 hier häufig unterhalb der Grenzen unserer experimentellen Wahrnehmung 

 bleiben, sie ist aber stets vorhanden. Und für die Atomgewichtsbestim- 

 mungen der Elemente ist diese Veränderlichkeit der Zusammensetzung 

 der isolierten Verbinduneen mit dem Medium, aus welchem sie i?ebildet 

 sind, durchaus noch nicht mit genügender Klarheit berücksichtigt. 



Wir haben also gesehen, daß wir bei langsamen Verschiebungen des 

 gegenseitigen Mengenverhältnisses zweier miteinander legierter Metalle 

 uns entweder innerhalb einer einzigen homogenen festen Lösung bewegen, 

 deren Zusammensetzung wir sukzessive ändern, oder in einem Gemisch 

 zweier miteinander im Gleichgev.icht stehender fester Lösungen, die dann 

 aneinander gesättigt sein und eine bestimmte unabänderliche Zusammen- 

 setzung haben müssen. Innerhalb des Bereiches dieser Mischungen ver- 

 schiebt eine Veränderung der relativen Mengen der Komponenten immer 

 nur die relativen Mengen der beiden Ki-ystallartcii und nicht deren Zu- 

 sammensetzung. 



Das bisher für zwei Schmelzen od( r für zwei Krystallarteu (iesagte 

 läßt sich nun ohne irgend welche W'eiterungen auf Gemenge zwischen 

 Schmelze und Krystallarteu, die miteinander im Gleichgewicht stehen oder, 

 wie wir uns wissenschaftlich meist ausdrücken, zwischen Mutterlauge und 

 Bodenkrystallen ausdehnen. Auch hier kann ein .solches Gemisch nur eine 

 ganz bestimmte Zusammensetzung der beiden Substanzen (wie gesagt mit 

 gemeinsamem Namen Phasen genannt) im Gleichgewichte beständig sein. 



Wir können mm dazu übeigehcn. auch den Kinfluli der Temperatur 

 mit in Betracht zu ziehen, welcher nach dem bereits voihin Gesagten unter 

 allen denkbaren Einflüssen auf die Gleichgewicht.sbeziehungen die wichtigste 

 Bedeutunii hat. 



Bleiben wji- zmiächst innerhalb eines Znsammen.setzungsgebietes, wo 

 vollständige Mischbai-keit der beiden Komponenten besteht (ganz gleich, 

 ob es sich dabei um t'lü.ssige oder feste Lösungen handelt). Die homogenen 

 Schmelzen oder homogenen testen Lösungen bezeichnen wii' mit dem ge- 

 meinsamen X;nnen homogene Systeme. Innerhalb solcher (iehiete können 

 wir die Zusanmienselzung verschieben, ohne dadurch das (ileichgewicht zu 

 stöi'cM. Ebenso abei- .uicli läßt sich innerhalb .solcher (iebiete die Tempe- 

 ratur verändern. Wir haben zwei Veränderungsmöglichkeiten, und ilas 

 (ih'ichgewichl eines solchen geschmolzenen odei' krystallineu Systemes be- 

 zeichnen wir deshalb als ein zweifach variiei-bares oder ein ..bivariantes". 



Wühlen wir dagegen ein anderes Gebiet, in welchem zwei Krystall- 

 ailen oder zwei Schmelzen oder eine Krystallart und eine Schmelze mit- 

 einander im (ileichgewicht stehen, so ist a i)riori vorau.szusetzen. daß diese 

 iSättignngsgehalte sich mit der 'i'emperatnr verändern werden. Das ist in 

 de)- Tat der Eall. Zeichnet man sich die Sättiginigsgehalte in Abhängig- 

 keit von dei- Temperatur grai)liisch auf. so erhidt man .sogenannte Sätti- 



